168 



Wilhelm Eitel: Über die experimentelle Nachbildung des Buhleisens. 



versucht, die künstlich erhaltenen Magnetitraassen der oben beschriebenen Art mit Kohlenstoff 

 bei verschiedenen Hitzegraden in Reaktion zu bringen und den Habitus der resultierenden Eisen- 

 produkte mit demjenigen des natürlichen Vorkommens im Bühlbasalte zu vergleichen. Hierbei stellte 

 es sich als unbedingt notwendig heraus, einen möglichst innigen Kontakt des Kohlenstoffs mit der 

 Erzmasse herzustellen, was nach einigen Mißerfolgen am besten durch Einbetten der genannten 

 Magnetit-Magnetkiesgemenge in feuchte Filtermasse (erhalten durch Zerschwemmen von Filtrierpapier 

 in Wasser) und sehr vorsichtigem Verkohlen derselben bei niedriger Temperatur gelang, sodaß eine 

 höchst feinpulverige Kohlenmasse entstand, die sehr leicht mit dem Magnetit reagierte. Es ist anzu- 

 nehmen, daß auch in den Kohlenstoff-reichen Sedimenten, die der Bühlbasalt durchbrach und z. T. 

 einschloß, der Kohlenstoff in sehr lockerer feinpulvriger Form verteilt war und infolgedessen leicht 

 mit den eingeschlossenen Magnetitmassen zu reagieren imstande war. 

 Bei Temperaturen unterhalb 1000° ging bei den Experimentalversuchen 

 die Reduktion verhältnismäßig nur sehr langsam unter Bildung fein- 

 pulvriger Eisenmassen vor sich, die keinen Zusammenhalt besaßen und 

 infolgedessen in den Scbliffpräparaten nicht die für das Bübleisen 

 typischen Dendritenformen zeigten. Demgegenüber entwickelten sich zier- 

 liche regelmäßige Eisendendrite im Magnetit zuerst bei etwa 1050°, doch 

 waren erst von 1100° an Präparate mit den charakteristischen Einlage- 

 rungen von verrundeten angeschmolzenen Magnetkiespartien, meist ohne 

 jede Spur von Perlitpartien zu beobachten, also ganz vom Habitus der 

 in früheren Mitteilungen ausführlich besprochenen Bühleisentypen mit reinem Ferrit und mit Resten 

 von Magneteisenerz und Magnetkies. Derartige, z. B. in Fig. 4 dargestellte künstliche Eisenpräparate 

 sind z. T. den letzteren natürlichen Bildungen geradezu zum Verwechseln ähnlich. 1 ) Durch die 

 experimentell festgestellte Tatsache, daß erst bei 1100° die Reduktion des Magnetits zu gediegenem 

 Eisen vom strukturellen Habitus der Vorkommnisse des tellurischen Bühleisens führt, ist wiederum 

 ein bedeutsamer Gesichtspunkt für die Beurteilung der Temperaturen in dem Basalte und seinen 

 Einschlüssen. Selbstverständlich kann die Angabe von 1100" nur eine untere Temperaturgrenze vor- 

 stellen, doch ist anzunehmen, daß die Hitzegrade des Basaltmagmas nicht wesentlich über 1200° 

 hinausgegangen sein werden. 



Fig. i. 

 Künstliches gediegenes Eisen mit 

 Magnetkiesrelikten. Vergr. 235. 



Frankfurt a. M., Mineralogisches Institut der Unversität. Im April 1920. 



') Beiläufig sei noch erwähnt, daß der Verf. an der in Fig. 4/ schwarz gezeichneten Magnetit-Grundmasse eine 

 beim Atzen mit verdünnter Salzsäure prächtig hervortretende Lamellarstruktur beobachtete, welche an die Widmann- 

 stätten' sehen Figuren erinnert und die den von C. Benedictes (Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal. [4] 2, Nr. 10, 1910, 

 S. 18) beschriebenen Strukturen gleicht. 



